Polysulfone
ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು ಆರಿಲ್-ಎಸ್ಒ2-ಆರಿಲ್ ಉಪಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ (ಪಿಎಸ್ಯು), ಪಾಲಿಯೆಥರ್ಸಲ್ಫೋನ್ (ಪಿಇಎಸ್/ಪಿಇಎಸ್ಯು) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫೆನಿಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನ್ (ಪಿಪಿಎಸ್ಯು). ಅವುಗಳನ್ನು-100 ರಿಂದ + 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ, ವಾಹನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಪ್ಯಾರಾ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಈಥರ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಜಲೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಜಲವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. "ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಯಾರಿಲೆಥರ್ಸಲ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ (ಪಿಎಇಎಸ್) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪಿಎಇಎಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಥರ್ ಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು (ಪಿಇಎಸ್), ಪಾಲಿ (ಅರಿಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನ್) ಗಳು ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ (ಪಿಎಸ್ಯು) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಇತಿಹಾಸ 1960ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಪಾಲಿ (ಫೆನೈಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನ್) ಅನ್ನು ಬೆಂಜಿನೆಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ n C6H5SA2Cl → (C6H4SA2) n + n HCl 500°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶಾಖ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಪಾಲಿಯಾರಿಲೀಥರ್ ಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು (ಪಿಎಇಎಸ್) ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿಎಇಎಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, 3ಎಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನ ಐಸಿಐನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಇಎಸ್ನ ಮೂಲ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬೆಂಜೀನ್ನ ಬಿಸ್ (ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್) ನೊಂದಿಗೆ ಡೈರಿಲ್ ಈಥರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಮನಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ನಂತಹ ಫ್ರೀಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆಃ nO (C6H5) 2 + n SO2Cl2 → {[O (C6H4) 2] SO2} n + 2n HCl ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ಯಾರಾ-ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋ-ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಐಸೋಮರ್ಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಾಸ್-ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಾಲಿಮರ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಪಿಎಇಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೈಫೆನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ (4-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಿಲ್) ಸಲ್ಫೋನ್ನ (ಡಿಸಿಡಿಪಿಎಸ್) ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೋನ್ ಗುಂಪು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಡಿಫೆನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಸಿಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಲುಯೀನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜೀನ್ ಬಳಸಿ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಜೆನರೇಟೆಡ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ). ಪಾಲಿಮರೀಕರಣವನ್ನು ಧ್ರುವೀಯ, ಅಪ್ರೊಟಿಕ್ ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 130-160 °C ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಸಲ್ಫಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಥರ್ ಸಂಯೋಜಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆಃ ಬಿಸ್ (4-ಫ್ಲೋರೊಫೆನಿಲ್) ಸಲ್ಫೋನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಸ್ (4-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಿಲ್) ಸಲ್ಫೋನ್ನನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ (ಉದಾ. ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್), ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ-ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಡಿಫೆನಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್-ಎ ಅಥವಾ 1,4-ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಂತದ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧ ಮೊನೊಮರ್ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಿಡಿಪಿಎಸ್ ಉಡೆಲ್ (ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎ ನಿಂದ), ಪಿಇಎಸ್ ಮತ್ತು ರಾಡೆಲ್ ಆರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ಉಡೆಲ್ ಒಂದು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಸಲ್ಫೋನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೊಳಾಯಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ಗಳವರೆಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸಿಡಿಪಿಎಸ್ ಸಹ ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಪಿಇಎಸ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ, ಪಿಇಎಸ್ ಹಲವಾರು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ-ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು −100 °C ಮತ್ತು 150 °C ನಡುವೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳ ಗಾಜಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವು 190 ಮತ್ತು 230 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗಾತ್ರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಉಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಖನಿಜ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯಗಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗಿನ ಪಿಹೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ (ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ), ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತೈಲಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಧ್ರುವೀಯ ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಕಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಕೀಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೋಚನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಲೀಯ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ಪೈರೋಲಿಡೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ರಚನೆ-ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಿ (ಆರಿಲ್ ಈಥರ್ ಸಲ್ಫೋನ್) ಗಳು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳು, ಈಥರ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಪಾಲಿ (ಫಿನಿಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನ್) ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನೈಲ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿ (ಫಿನಿಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನ್) ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (520 °ಸಿ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಲಿಮರ್ ಸರಪಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಪಾಲಿ (ಫಿನಿಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನ್) (ಪಿಎಎಸ್) ಕರಗುವ ಮೊದಲು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಈಥರ್ ಗುಂಪುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಥರ್ ಗುಂಪುಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ಸರಪಳಿಗಳ ಮುಕ್ತ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಬಲದಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಮರ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದುಃ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗುಂಪು (ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ) ನೆರೆಯ ಬೆಂಜೀನ್ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗುಂಪನ್ನು ಮೆಸೊಮೆರಿಸಮ್ನಿಂದ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧವು ಮೆಸೊಮೆರಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಾಖ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು (ವಿಭಜನೆ) ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆಸೊಮೆರಿಸಮ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಸಂರಚನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಬೈಫಿನೈಲ್ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಹೀಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಶಾಖ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಥರ್ ಬಂಧವು (ಎಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ) ಜಲವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಭಾವದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಥರ್ ಬಂಧವು ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಕರಗುವಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕರಗಬಲ್ಲ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲವಿಚ್ಛೇದನ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮತ್ತು ಉಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೆಲವು ದ್ರಾವಕಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್, ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು 40 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ರಂಧ್ರಗಳ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಹೆಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಲಾನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗಾಜಿನ ನಾರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುವು ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಯಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳಾದ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್-ವಿನಿಮಯ ಪೊರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್-ಆಧಾರಿತ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೋನೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಥರ್ಸಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು (ಎಸ್. ಪಿ. ಇ. ಎಸ್) ಭರವಸೆಯ ವಸ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗಿನ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳಿಂದ ಬಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಇ. ಎಸ್. ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಎಸ್. ಪಿ. ಇ. ಎಸ್. ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಗುಂಪಿನ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸರಪಳಿ ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ; ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಿಡ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಜಿಪ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅವನತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ತಾಪನ ಮತ್ತು ಬಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋನಾರ್ಮ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂಬರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. - 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈ ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಃ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಫೋನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್